24 SÉANCE DU 15 FÉVRIER 



Il résulte de ceci 1° que l'oxydation est proportionnelle au 

 temps, 2° qu elle varie en raison inverse de la concentration, 

 ce qui tient peut-être à l'état de ionisation des deux solutions. 



Influence de la surface. — Opéré sur 200 cm 3 , de solution 

 M/50, placé dans 4 récipients. N os I, II, III, IV, de diamètres 

 respectifs 17,8, 13,7, 10,9 et 7,7. Oxydation pendant 24 heures : 



I = 79,5 % oxydée; II = 65,48 °/o; III = 43.33 °/o; IV = 22,11 %. 



Soit S1 , S2, S3, S4 les surfaces et X1 , X2, X3, X4 les % oxy- 

 dés, on a : 



81 - 169 ** ~121 ^ - 157 *?- 158 ™ - 2 ™ 

 S2 ~ 1,by X2 * l > 21 S3 " 1,5? X3 X ' 58 S4 " 2 X4 



On voit donc que les vitesses d'oxydation sont sensiblement 

 proportionnelles aux surfaces. 



Action des catalyseurs. — On a utilisé des solutions M/10 000 

 de divers catalyseurs en laissant oxyder pendant une période de 

 12 à 14 jours. Ont donné des résultats nuls : Zn, Al, Mn, Ni, Go, 

 Ba, Ga, Sr, M-, Na, K, Ur, Cd, %, Bi, Pb, Vd, Zr, Ce, Be, 

 Th, La, Gr, Pt. Ont donné des résultats positifs : Pd, Gu, Fe. 



Palladium. — l re série. M/5000 Pd. 3 jours, témoin 19,8 °/o, oxy- 

 dée avec Pd 28,6, diff. 8,8. 



2 me série. 2 jours, témoin 13 %> oxydée avec Pd 24,5, diff. 11,5. 



3 rae série. 4 concentrations différentes pendant 3 jours, témoin 17,1 % 

 oxyde M/50 000 Pd = 18,16, M/10 000 = 20,5, M/5000 = 23, M/1000 

 = 35,3. 



Bésultat, lég*ère augmentation croissant avec la concentration 

 du catalysant. 



Cuivre. — l re série. M/10000 Cu.Cl. 2 jours, témoin 13,33 °/o, avec 

 catalysant 14,00, diff. 0,67; 11 jours, témoin 65,5 %, avec catalysant 83,8> 

 diff. 13,3; 12 jours, témoin 74,2 °/o, avec catalysant 91,90, diff. 17,7. 



M/5000. 11 jours, témoin 69,4, avec catalysant 90,4, diff. 20. 



Résultat faible au début qui s'intensifie plus tard et qui croît avec 

 la concentration. 



Fer. — 1 re série. Oxydation pendant 3 jours, solution M/50 de 

 chlorure stanneux et concentration variable de chlorure ferreux : 



Témoin 16,84 °/o, M/50 000 26,23 °/o, M/10 000 75,20 °/o, M/5000 84,8 °/o, 

 M/1000 75,28 %>, M/500 68,14 °/o. 



2 me série, pendant 1 jour même concentration de chlorure 

 stanneux : 



